— Wild — 
Non ho potuto sperimentare su amalgame di zinco più concentrate, perchè la grande 
contrazione che si verificava nella loro solidificazione, produceva delle screpolature tra- 
sversali nel filo metallico, da renderne impossibile, col metodo da me usato, uno studio 
esatto della resistenza. 
Per lo zinco le differenze 4, sono positive tanto per le amalgame studiate allo 
stato liquido, che per quelle studiate allo stato solido. Per le prime, queste differenze 
vanno sempre crescendo, per le seconde invece vanno diminuendo prima e crescendo 
poi, al crescere delle proporzioni dello zinco. 
Le differenze 4, sono negative, e vanno sempre crescendo, così per le amalgame 
studiate allo stato solido, come per quelle studiate allo stato liquido. 
Le differenze 4, sono positive per tutte le amalgame allo stato liquido, e per 
la prima amalgama solida, e vanno crescendo al crescere delle proporzioni dello zinco; 
per le due altre amalgame solide queste differenze diventano negative, ed è maggiore 
quella dell'amalgama più concentrata. 
Amalgame di rame. 
Per ottenere le amalgame di rame preparavo del rame in polvere, facendolo 
precipitare dal solfato di rame, sopra una lastra di zinco; poi mettevo una data quan- 
tità di questa polvere in una capsula, e vi mescolavo un po’ d’acido solforico diluito 
insieme alla quantità necessaria di mercurio; indi versavo acqua bollente, agitando 
vivamente la mescolanza; in pochi istanti l'’amalgama era composta. 
Stato liquido i i 
Composi- R Ia Ip 4y | 
zione E cre EDI i ate Ri RS RARO E LAI (1) SPERI RARA E PRETE, 
atomica 13° | 100° 13° | 100° 13° | 1000 13° | 100° | 
| Cn; Hg;e: | 1,0018 | 1,0969 | — 0,0045| — 0,0089| — 0,0091| — 0,0106] — 0,0078| — 0,0083 
Cn: Hg; | 0,9853| 1,0806 1 — 0,0121/ — 0,01191 — 0,0226j — 0,0238| — 0,0201) — 0,0206 
Cn. Hg: 09800 | 0,0744 | — 0,0025| — 0,0020| — 0,0225| — 0,0238| — 0,0180| — 0,0187/ 
Da queste poche esperienze si vede che per le amalgame di rame si ha un anda- 
mento simile a quello avuto per le amalgame precedenti, poichè le differenze 4,,4p, 4% 
sono negative per tutte le amalgame, ma passan do dalla prima alla seconda amalgama, 
tali differenze crescono, e dalla seconda alla tierza invece diminuiscono. 
Amalgame di argento. 
Stato liquido 
Composi- R 4a Ip dh, 
zione icone ssa DES 1, 
atomica 130 1000 130 1000 13° 100° 130 100° 
Agi Hguso | 1,0114| 1,1077 | + 0,0010| + 0,001/1| — 0,0001/— 0,00015| + 0,0003|+- 0,0003 
Agi Hgz00 | 1,0056 | 1,1015 | — 0,0023| — 0,0024| — 0,0046|— 0,0059 | — 0,0038|— 0,0040 
Agi Hgioo | 0,9928| 1,0885 | —0,0077| — 0,007.6| — 0,0147|— 0,0150 | — 0,0131|— 0,0133 
Agi Hgs0 = 1,0747 —_ — 0,01019 — — 0,0230 — — (),0196 
Ll_—_———_____,r__T_T—_ 9 ._-r_r—1lr_.._____rirlr1r1--:; 
ctr ——_—_———————e€< "5% ; 
